814 



A. MINET. — L'ÉLECTROMRTALLURGIE DE L'ALUMINIUM 



Pendant tout le Lemps de l'expérience, le niveau 

 du hain est maintenu constant par l'addition d'un 

 mélange de clilorure de sodium et de lluorure 

 double d'aluminium et de sodium aux proportions 

 indiquées plus haut. 



II 



Nature et dimensions du vase oui contient l'élec- 

 trolyte; nature et dimension des électrodes. — Un 

 éleclrolyte étant donné, il fallait établir un vase et 

 des électrodes qui satisfissentàcertainesconditions. 



La cuve ou vase qui renferme l'électrolyte doit 

 être inattaquable par les sels en fusion; outre 

 qu'une détérioration nuirait à la constance du 

 bainen y apportant des éléments étrangers, la cuve 

 de ce fait serait rapidement mise hors d'usage. 



Or, aucune substance, hormis le charbon, ne ré- 

 siste à l'action corrosive des fluorures fondus. 



Le problème, ainsi posé, a été résolu de deux 

 façons. 



On a adopté, en premier lieu, une cuve métal- 

 lique (fonte) ayant la forme d'un parallélipipède, 

 dont les arêtes présentaient une longueur variant 

 entre 20 et 40 centimètres, suivant l'intensité du 

 courant lancé dans l'électrolyte, intensité qui dans 

 les premières expériences a varié entre 89 et 1.500 

 ampères. 



Cette cuve, quelle que soit le métal quila consti- 

 tue, serait invariablement attaquée par le bain, 

 sans l'artifice physique que représente la figure 1. 



La cuve V est, revêtue d'une garniture en ma- 



Fig. 1. 



çonnerie MM qui la protège contre l'action des ga? 

 chauds qui l'enveloppent. 



Les électrodes (A, positive ou anode ; D, néga- 

 tive ou cathode) sont constituées do charlion ag- 



gloméré dont la composition est analogue à celle 

 des charbons à lumière. 



Immédiatement sous la cathode, est disposé un 

 petit creuset ce, qui reçoit le métal fondu au furet 

 à mesure que celui-ci se dépose. 



La cuve est établie en dérivation sur l'électrode 

 négative, par l'intermédiaire d'une résistance R, 

 dont la valeur est calculée de façon qu'il ne s'é- 

 chappe par la cuve que les —^ du courant total. 

 Par suite les ~ du courant total, qui traversent 

 la cathode , agissent utilement pour l'électro- 

 lyse. 



Grâce à cet artifice, les parois intérieures de la 

 cuve sont continnellement recovrertes d'vne couche d'ci- 

 luminium très mince, qui les protège contre Vaction cor- 

 rosive du Min ; en fait, l'aluminium reçu dans le 

 creuset ce ne renferme que des proportions très 

 faibles du métal de la cuve, proportions variant 

 entre y^ et j|j3. 



La figure 2 représente une autre disposition. 



Fi". 2. 



L'anode occupe le milieu du bain ; la cuve elle- 

 même sert de cathode ; ellea la forme d'un parallé- 

 lipipède et elle est en fonte ; un trou de coulée 

 (vers t) est ménagé à la partie inférieure du vase, 

 par lequel s'écoule le métal. 



Lorsqu'on désire produire de raluniinium pur, 

 la cuve reçoit intérieurement une garniture de 

 charbon aggloméré CC. Si au contraire l'aluminium 

 doit entrer ultérieurement dans un alliage dont le 

 métal de la cuve est une des parties constituantes 

 de cet alliage, la garniture CC peut être suppri- 

 mée. 



III 



Marche générale de l'électrolyse par fusion 

 IGNÉE. — Le tableau suivant (tableau 1) témoigne 

 de la régularité de l'opération : 



